l56 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



CHIMIE PHYSIQUE. — Sur les alliages du platine avec l'aluminium. 

 Note de M. Choiriguine, présentée par M. H. Le Chalelier. 



Le platine s'allie bien facilement avec la plupart des métaux, et en parti- 

 culier il donne dillérents alliages avec l'aluminium. Mais la préparation de 

 ces derniers est bien difficile à cause du grand dégagement de cbaleur qui 

 se produit en fondant simultanément ces deux métaux ensemble, et de 

 l'oxydation de l'aluminium, lequel se couvre facilement d'une couche Al-0', 

 ce qui empêche la réaction. 



Pour ol)lcnir mes alliages, je me suis servi d'un four électrique à résis- 

 tance, système M. Tammann, dans lequel je pouvais atteindre et même 

 dépasser la température de fusion du platine. Mes fontes ont été faites dans 

 des creusets en magnésie que je préparais moi-même. 



Pour éviter un brusque dégagement de chaleur, qui pouir.iit amener luie perte de 

 l'alliage par projection, j'ai commencé par fondre l'aluminium dans le(iuei j'intro- 

 duisais ensuite petit à petit du lll de platine de i '""' d'épaisseur et pesé autant que 

 possible en un seul morceau. 



Enfin, pour garanlir l'aluminium contre l'oxydation, j'en ai pris le poids voulu en 

 un seul morceau que j'ai trempé dans une solution de LiCI, puis je l'ai ensuite fait 

 doucement sécher. La surface du métal fut ainsi couverte d'une couche blanche 

 de LiCl qui la préservait parfaitement de l'oxydation. 



En travaillant de cette façon, je n'ai jamais constaté une perle bien 

 sensible après chacune de mes fontes. Pour mes expériences, je prenais 

 toujours lo*^ d'alliage. 



Je n'ai pu déterminer le diagramme de solidification que jusqu'à i4(JO°, 

 au-dessus de cette température, le tube en quartz devient tellement attaqué 

 et les enregistrements sont si incertains, que je ne pouvais plus continuer 

 mes expériences. 



L'étude thermique des alliages en question donne un diagramme de soli- 

 dification d'aspect bien simple. 



Les alliages riches en aluminium au-dessous de lo pour loo de plaline 

 laissent déposer des cristaux d'aluminium, et la courbe de solidification 

 commençante baisse légèrement à partir du point de fusion de l'alu- 

 minium A jusqu'au point B, où ensuite se dépose l'euleclique à (j pour loo 

 de platine et à 639". 



